J. Kunz, Die raagne tischen Eigenschaften des Hämatits. ß5 



der Pyrrhotin ist also auch der Hämatit senkrecht zur Basis- 

 ebene paramagnetisch. 



Die Kristalle, von denen mehr als 100 Individuen ver- 

 schiedener Herkunft untersucht wurden, lassen sich in zwei 

 wesentlich verschiedene Gruppen einteilen, die sich 

 durch die folgenden Merkmale charakterisieren. 



Die Kristallplättchen, parallel der Basisebene ausgebildet 

 und häufig zu regelmäßigen tafelförmigen Gruppen verwachsen, 

 die vom Vesuv stammen, zeigen ein regelmäßiges magnetisches 

 Verhalten, sie scheinen aus einer einzigen elementaren 

 Komponente zusammengesetzt zu sein und besitzen 

 sehr geringe Werte der alternativen und der Rotations- 

 hysteresis. Durch Erhitzen auf 650° unter der Einwirkung 

 eines magnetischen Feldes verändern sie sich in keiner Weise. 



Die andere Gruppe besteht aus Kristallen vom Caveradi 

 in Graubünden, aus den schönen Eisenglanzkristallen von Elba 

 und aus den prachtvollen Tafeln aus Siebenbürgen. Diese 

 Kristalle sind aus mehreren elementaren Magneten 

 zusammengesetzt, die von 60° zu 60° gegeneinander 

 geneigt sind und in außerordentlich mannigfaltigen Ver- 

 hältnissen auftreten. Sie besitzen so große Hysteresisarbeiten, 

 daß manchmal die Hysteresis über die Intensität der Magneti- 

 sierung vorherrscht. Unter dem gleichzeitigen Einflüsse höherer 

 Temperatur und magnetischer Felder ändert sich der magne- 

 tische Bau der Kristalle. Diese Gruppe erinnert in manchen 

 Beziehungen an die anormalen Kristalle des Pyrrhotins; es 

 soll daher diese Bezeichnung auf den Eisenglanz übertragen 

 werden. 



I. Gruppe. Anormale Kristalle. 



Der um eine vertikale Achse drehbare Elektromagnet, 

 in dessen Feld die parallel der magnetischen Ebene kristalli- 

 sierten Hämatitscheibchen untersucht wurden, ist von P. Weiss ^ 

 konstruiert und beschrieben w^orden. Die Kristallplatte wird 

 in horizontaler Stellung auf dem zentralen Kupferstabe be- 

 festigt, der Elektromagnet um diesen Stab als Achse gedreht 

 und von 10 zu 10° der Ausschlag abgelesen, welcher die zu 

 dem magnetischen Felde senkrechte Komponente der in der 



' P. Weiss, Journ. de phys. 1905. (4.) 4. 469. 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1907. Bd. I. 



5 



